SVR VmST. NA7VRELLE ET LES ARTS. 579 



Une autre partie dii precede merice beaucoup d'attention : c'eft la 

 reduiSion de la t'oms en plaques ou teuillers. Si I'on veut obtenir du ter , 

 ces plaques fe gnllent plus tacitement a caufe de leur peu d epailleur & 

 de la grande futtace qu'elles prefcntenc a I'air. Mais fi Ton veu: faire de 

 I'acier , elles Ibnt plutot fondues, &' elks fe noyent fous ie lairier qui 

 empeche que le cliaibon que certe fonte contient puifTe ctre 'ConfuTie par 

 Taclion de i'air; ellcs piennentau contraire ce qui peut leur en niar.quer , 

 a la brafque de chaibon que Ton a eu loin de preparer de manidre a fe 

 fourenir fans fe coiifumer pendant toute roperation. 



Lorlque I'acier s'cft lige dans Ie foyer, on Ten retire & on divife la 

 made en plufieuts aurres, plus ou moins coniiderables , qu'on porte fous 

 le martinet : la, on fepare les parties qui ne font pas reduites en acier , 

 mais en ter , & qui occupent la furface des lopins ; on etire chaque lopiii 

 en barres , que Ion reduit en barreaux d'un echantiUon plus ou moins 

 gros, en feparant les parties plus tendres de celles qui font plus dures. 



Pour avoir un acier d'une qualire fupe.'ieure , on reunit piufieurs 

 barreaux de I'effece tendre Sc de I'efpcre dure, en placant ceux qui font 

 plus durs dans le milieu ; on les torge avec foin £c on les eiire en 

 barreaux. 



Nous avons fait voir que pour obrenir de I'acier de fonte, 11 failoit 

 avoir une fonte cbarbonnee ; mais il y a un execs a eviter: la fonte noire 

 oa trop cbarbonnee donne un acier beaucoup trop caflant , & meme qui 

 ne peut etre d'aucun ufage ; cette efpeje d acier fe fige plus difficilement 

 que le bon acier; lorlque I'oMvrier app-rcoit ce fymptome, il peut en 

 prevenit le mauvais efret, en y ajoutant une certaine quantite de vieille 

 terraille , qui depouille le metal trop aciercux de fon exces de charbon, 

 Sc qui , en s'incorporant avec lui , produit une nialTe unifarme de bon 

 acier. Ordinairement , lorfqu'on a une fonte de nature a donner un edit 

 trop fee , on y mele fur le fourneau d'affinage une ouantite d'une autre 

 fonte qui puilTe modifier ces qualires. 



Qtioique Ic ter & I'atiet doivent ctre diftingues pr des qualites bien 

 tranchantes, ii y a rependast un point de contadt ou ils fe confondent: 

 I'acier le plus tendie peut ette regarde comme un f;r tres-dur, & en 

 effet, les fers difterent en durete par le meme principe qui conftirue 

 i'acier: tous retieiinenc une petite quantite de charbon qui echappe a 

 i'operation de Tafflnage. Ceux qui en contierinent le moins , font , 

 routes chofes egales d'ailleurs, plus fouples , plus mols , p!u= d'<T-le';, 

 plus fufceptibles de prendre, par I'aiflion des martinets , la forme Hbreuie 

 qai conftirue ce qu'on appelle le nerf du fer , que celui qui contient 

 plus de charbon & qui fe rapprocbe par-l,i des proprietes de I'acier : 

 de-la vient que Ton obtient quelquefois de la meme fonte, des cfpeces 

 ds fer qui paroiiTeot trcs - ditferenres , quoique I'operarion foit en 

 Tome XLUI, Pan. II, BR UMAIRE^ Novembre, v.fiyk. B b b a 



